Държавен вестник, бр. 66, 2007 г., стр. 97

Б Р О Й  66
Д Ъ Р Ж А В Е Н   В Е С Т Н И К
С Т Р .  97
Резултатите  от процедурите в съответствие с този параграф се прилагат също и за
опаковки с голяма плътност и с висока или средна молекулярна маса, чиято вътреш-
на повърхност е флуoринирана”.
6.1.2.5.7
Заместете със следния текст:
“За опаковки, изработени от полиетилен с високо- и средномолекулярна маса, както
са определени в 6.1.5.2.6, които са преминали през изпитанията от 6.1.5.2.6, може
също да се одобри като запълващо вещество заместител, който е различен от указа-
ния в 4.1.1.19. Такова одобряване трябва да се базира на лабораторни опити, потвърж-
даващи, че влиянието на такова пълнещо вещество върху опитния образец е по-малко
от това на съответната стандартна течност, като се вземат предвид съответните про-
цеси на влошаване на качествата. Същите условия, като тези, указани в 4.1.1.19.2,
трябва да се приложат и по отношение на плътността и налягането на парите”.
6.1.5.3
Добавете в заглавието накрая: “с пускани от височина”.
6.1.5.3.3
Става 6.1.5.3.4, а на негово място се поставя следният текст:
“6.1.5.3.3
Опаковки за течности (например варели) със сваляеми капаци не трябва да се изпит-
ват на удар с пускане от височина до най-малко 24 часа след напълването им, за да се
позволи на уплътненията да се отпуснат”.
6.1.5.3.4
Става 6.1.5.3.5.
Променя се изразът “За течности, ако изпитанието се провежда с вода” със “За теч-
ности в единични опаковки и за вътрешни опаковки в комбинирана опаковка, ако
изпитанието се провежда с вода”.
Добавя се забележка с текст:
“Забележка: Терминът “вода” включва разтвори на вода с антифриз с минимално
специфично тегло 0.95 за изпитания при—18 °С.”
6.1.5.3.5
Става 6.1.5.3.6 и съответно се преномерират следващите точки от 6.1.5.3.6.1 до 6.1.5.3.6.6.
6.1.5.3.6.2
(Предишна 6.1.5.3.5.2) След “...даже и ако затворът...” добавете “макар че запазва
своята функция”.
6.1.5.7
Отпада и се замества със следното:
“6.1.5.7
Допълнително изпитание за пропускливост на пластмасови варели и бидони в съ-
ответствие с 6.1.4.8 и за съставни опаковки (пластмасов материал) в съответствие
с 6.1.4.19, които са предназначени за превоз на течности с точка на възпламеняване
І 61 °С  и са различни от опаковките 6НА1.
Полиетиленовите опаковки трябва да бъдат подложени на това изпитание само в
случай, че трябва да бъдат утвърждавани за превоз на бензин, толуол, ксилол или
смеси и препарати, съдържащи тези вещества.
6.1.5.7.1
Брой на изпитваните образци: по три опаковки за всеки тип конструкция и произ-
водител.
6.1.5.7.2
Специална подготовка на изпитвания образец за изпитанието: изпитваните образци
трябва да са предварително складирани с оригиналното им запълващо вещество в
съответствие с 6.1.5.2.5 или при полиетиленовите опаковки с високомолекулярна
маса, с еталонна течна смес от въглеводороди (уайтспирт) в съответствие с 6.1.5.2.6.
6.1.5.7.3
Метод на изпитание : изпитваните образци, които са напълнени с веществото, за
което опаковката подлежи на одобрение, трябва да бъдат претеглени преди и след
съхранение в продължение на 28 дни при температура от 23 °С и 50 % относителна
атмосферна влажност. При опаковките от полиетилен с високомолекулярна маса
изпитанието може да се проведе вместо с бензол, толуол или ксилол с еталонна течна
смес от въглеводороди (уайтспирт).
6.1.5.7.4
Критерий за преминаване на изпитанието: пропускливостта не трябва да надвишава
0,008 g/l”.
6.1.5.9
(Изпитателен протокол) става: “6.1.5.8 Изпитателен протокол” и подточките съ-
ответно се преномерират на 6.1.5.8.1 и 6.1.5.8.2. В т.2 заместете “е приложимо” със
“се налага”; в т. 10 заместете “статуса” с “длъжността”.
6.1.6
Заменете заглавието със следното: “Еталонни течности за потвърждаване на хими-
ческата съвместимост на полиетиленови опаковки, включително IBC, със средна
молекулярна маса в съответствие с 6.1.5.2.6 и респ. 6.5.4.3.5.”
6.1.6.1
Заличете заглавието. Останалият текст не се променя.
6.1.6.1 (е)
Заменете първия абзац със следното: “Азотна киселина при всички вещества и пре-
парати, които имат окисляващ ефект върху полиетилена и причиняват молекулярно
разкъсване на полимерната верига, идентично на причиненото от азотна киселина
със съдържание 55 % или по-малко”.